( ^7 ) 



ÉLECTRICITÉ. — Sur la détermination des constantes et du coefficient d'élas- 

 ticité dynamique de l'acier. Note de M. E. Mercadier, présenléc par 

 M. Sarrau. 



« Dans une série de Communications précédentes {Comptes rendus 

 des II, 25 juillet et i*'' août 1887), j'ai indiqué une méthode simple pour 



déterminer le rapport -des constantes de Lamé pour un corps solide et, 



par suite, sou coefficient d'élasticité d\namique, en me fondant sur la 

 théorie des vibrations des plaques circulaires de Kirchhoff. 



» En l'appliquant à des disques d'un acier fondu dont je ne connaissais 

 ni la provenance, ni la composition, ni les qualités ])liysiques, j'avais 



trouvé - = 2 et, pour le coefficient d'élasticité, q = 20G08. 



» J'ai fait les mômes recherches sur six disques d'aciers do composition, 

 de propriétés, de fabrication bien définies, provenant de l'usine du Creusot, 

 et que M. l'ingénieur Barba a bien voulu me faire ])réparer et envoyer. 

 En voici d'abord la composition et les propriétés déterminées à l'usine, 

 d'après les procédés qui y sont ordinairement employés : 



(') Les nombres des colonnes 2 et 3 représentent des kilogrammes f>ar millimètre 



carré. 



(^) Les nombres de la colonne h- correspondent à i''s par milliniètre carré el par 

 mètre de longueur; ils sont déterminés sur une longueur de 200"'™ seulement, ce qui 

 fait que les coefficients statiques de la colonne S ne présentent pas de grandes garan- 

 ties de précision. 



